42 Karsten über die Veränderungen ... 



keit des Eisens keinen Einflufs haben konnte, und aufser einigen Spuren von 

 Thonerde, keine andere fremdartige Beiiniscliung finden können, als Kiesel- 

 erde, deren Gehalt zuweilen bis -f Procent stieg, welcher einem Silicium- 

 gehalt von etwa 0,37 Procent entspricht. Ein so geringer Gehalt von Kiesel- 

 erde löst sich in Säuren grofsentheils mit auf und es läfst sich daher auf die 

 Abwesenheit der Kieselerde nicht schliefsen, wenn die Säuren keinen Rück- 

 stand hinterlassen. Die saure Auflösung mufs vielmehr mit Weinsteinsäui-e 

 versetzt, dann mit Atzammoniak übersättigt und das Eisen, nebst dem Man- 

 gan, durch Hjdrothion- Ammoniak niedergeschlagen werden, woi-auf sich 

 dann die Kieselerde in der Flüssigkeit findet, aus welcher sie durch Ab- 

 dampfen, durch Vcrilüchtigen der ammoniakalischen Salze und durch Ein- 

 äschern des kohligen Rückstandes dargestellt werden kann. 



13. Eisen und Aluminium. 



Drei verschiedene Versuche mit Zusatz von Thon zum Roheisen, 

 welche ich im Grofsen habe anstellen lassen, inn den Einflufs auszumitteln, 

 welchen die Thonerde beim Verfrischen des Roheisens auf das darzustellende 

 Stabeisen äufsern mirde, haben ganz dasselbe Resultat gegeben, welches bei 

 einem Zusatz von reinem Quarzsand erhalten wird. Auf die Festigkeit des 

 Eisens ist dieser Zusatz nämlich ohne einen auffallend nachtheiligen Ein- 

 flufs gewesen , auch haben sich bei der Analyse des Stabeisens kaum Spuren 

 von Thonerde auffinden lassen wollen, obgleicli der ganze Aluminiumgehalt 

 durch dasselbe Verfahren, dessen so eben bei der Ausmittclung des lüesel- 

 erdengehaltes erwähnt worden, ohne allen Verlust hätte dargestellt werden 

 können. 



Eben so wenig habe ich in den bisher von mir untersuchten verschie- 

 dene Arten von Roheisen, Stabeisen und Stahl, einen wägbaren Gehalt, son- 

 dern immer nur Spuren von Thonerde, auffinden können, wodurcli es mir 

 zweifelhaft wird, ob sich die Thonerde bei den gewöhnlichen Eisenbereitungs- 

 Prozessen überhaupt reducirt und als JMetall mit dem Eisen in Vei-bindung 

 tritt. Sollte dies aber der Fall sein, so mufs das Aluminium die Festigkeit 

 des Eisens in einem hohen Grade vermindern, indem sich die stärksten Spu- 

 ren von Thonei"de bei dem faulbrüchigen Eisen zeigen. Die von dem Hrn. 

 Faraday vor einigen Jahren bekannt gemachte Analyse des ostindischen 

 Stahls oder des sogenannten Wootz, giebt Resultate, die von meinen Erfah- 



